La Gaceta industrial (1875-01-01 00:00:00), página 147

rosas contra la Philloxera? ¿Hay cepas americanas cuyos productos son más agradables á nuestro gusto que las conocidas en Europa?
4. ¿Cuáles son los últimos experimentos hechos sobre la Philloxera vastatrix, y los medios de combatirla, por insectos enemigos suyos, etc.?
5. ¿Cuáles son los últimos experimentos hechos sobre otras enfermedades de la vid?

IV.

1. ¿No se puede suplir el desagradable azufrado de las cepas? ¿Qué resultados se han obtenido en la aplicación del ácido salicílico?
2. ¿Puede apreciarse el kaolin como medio de preservación?
3. ¿Cómo pueden aprovecharse mejor los residuos de la fabricacion de vinos (heces, tártrico, etc.)?

V.

1. ¿Se podría mejorar la educacion de los operarios por medio de escuelas para trabajadores, mejorando al propio tiempo la producción y haciendo posible la subida de los jornales?
2. ¿Han cumplido hasta hoy sus deberes las sociedades vinícolas provinciales, ó debe ser mayor su actividad, y en tal caso, qué medios han de emplear? ¿Está la falta en la organización actual de las sociedades? etc., etc.
3. ¿Qué instituciones son convenientes en Alemania para fomentar la producción de vinos? ¿Son suficientes las que existen?
Se esperan nuevos datos y comunicaciones, sobre estas y otras cuestiones, que podrán dirigirse al secretario del Congreso, Dr. A. Blankenhorn.

RESISTENCIA DE VARIAS CLASES DE MADERA

DETERMINADA POR M. G. A. HIRN, Y COMUNICADA Á LA SOCIEDAD INDUSTRIAL DE MULHOUSE.

Los maderos ensayados son unas varas de sección cuadrada de 29 milímetros de lado, que durante el experimento se sostienen por los dos extremos en el sentido de las fibras. La carga se coloca en la extremidad de una palanca de un metro de largo, y se va aumentando hasta el momento de producirse la rotura.

Las maderas impregnadas de aceite; lo han sido manteniéndolas dos ó tres días en el de colza, calentado á 80° y 100°, y aserradas después según la medida deseada.

La densidad de las maderas y la carga de la rotura de cada una figuran en las columnas 1.a y 2.a. En la 3.a figuran los números que indican la carga de la rotura de cada madera, comparada con la del álamo, que se toma como unidad. La 4.a columna indica los cocientes que resultan de dividir las resistencias por las densidades correspondientes, siendo 1,000 la del álamo.

Debemos llamar la atención acerca de un hecho notable, y es que las construcciones de madera de álamo, que es la mas débil, presentan una resistencia que excede del doble de las obtenidas con buenas fundiciones. Este hecho no resulta, sin embargo, de la comparación de las maderas entre sí: vemos, por ejemplo, que el boj nos da 3,407, y el guayaco 4,693 solamente.

Las comparaciones de esta especie hechas entre un gran número de materiales, serian de gran utilidad para las construcciones.

    Peso del metro cúbico.
    Carga de rotura.
    Alamo = 1
    Resistencia relativa de kilo de madera.

    Alamo (perules fastigiata)
    352
    421.0
    1.000
    2,844

    — impregnado de aceite.

    460.0
    1.000
    2,685

    Abeto (abies excelsa)
    336
    526.6
    1.241
    3,494

    — impregnado de aceite.

    537.6
    1.241
    3,494

    Castaño salvaje (catanea vesca)
    480
    636.2
    1.500
    3,425

    — impregnado de aceite.

    765.3
    1.805
    3,760

    Guayaco (guajacum officinale)
    4210
    869.0
    2.046
    4,693

    Fractura transversal limpia otra variedad.

    1202.0
    2.976
    4,260

    Peral (pyrus) fractura limpia.
    688
    977.6
    2.305
    3,350

    Peral (pyrus) fractura limpia con y sin aceite.
    536
    1006.8
    2.402
    4,491

    Olmo (alnus campestris)
    352
    820.7
    1.932
    3,536

    — impregnado de aceite.

    827.6
    2.537
    4,396

    Aceite (fractura astillada).
    632
    1075.9
    3.757
    4,362

    Roble (quercus robur) limón trasversal.
    782
    1166.0
    3.147
    4,299

    Boj (hucus sempervirens) corte limpio.
    938
    1334.5
    3.196
    3,407

    Carpe (carpinus betulus) se dobla sin romperse.
    784
    1355.2
    3.933
    5,012

    — impregnado de aceite; fractura longitudinal.

    1675.9
    3.233
    4,124

    Haya (fagus sylvatica) limón trasversal impregnada de aceite.
    684
    1470.7
    3.623
    5,297

    Cerezo (cerasus).
    640
    1456.9
    3.391
    4,958

    — impregnado de aceite.

    1585.6
    3.623
    5,661

    Cerezo.
    620
    1458.6
    3.418
    5,690

    Fresno (fraxinus excelsior) serval (fraxinus sorbus) sedo las mismas varas después de impregnadas de aceite; fractura longitudinal.
    748
    1748.6
    3.837
    5,705

    Serval.
    908
    1732.8
    4.087
    4,358

    — impregnado de aceite.

    2120.7
    5.002
    5,333

    Nogal (juglans regia).
    676
    1748.3
    4.121
    5,099

    — impregnado de aceite.

    1929.3
    4.530
    6,731

    de América.
    660
    1456.9
    3.445
    5,221

    — impregnado de aceite.

    1456.9
    3.445
    5,221

    FUNDICION DE HIERRO.
    6800
    8620.7
    8.533
    1,256

    3972.4
    9.363
    1,358

IMPORTACION

DE SIMIENTE DE SEDA EN EUROPA EN 1874.

La sericultura europea, expuesta á tantos percances desde hace más de veinte años, dice el Moniteur des Soies, no puede, sin correr grandespeligros, contar con sus razas indígenas. Así es, que á pesar de las esperanzas que hicieron nacer algunos resultados ventajosos obtenidos en las últimas cosechas, en 1874 lo mismo que en 1873, pidió al Japon la mayor parte de su provision de semilla. La importacion se elevó á 1,425,000 cartones en 1874 contra 1,238,000 en 1873; esto es, un aumento de 200,000 cartones: este aumento hubiera sido mucho más considerable si los japoneses, instruidos por la experiencia y sabiendo que cuando se venden más de 1,250,000 cartones, estos bajan mucho de precio, no hubiesen pedido á su gobierno que dejara de vender el 30 por 100 de los papeles destinados á recoger la semilla, papeles cuya venta constituye un monopolio de aquel estado. El origen de los 1,425,000 cartones importados, ha sido el siguiente, según documentos oficiales:

Sinchou.................................................. 606,000
Oshio.......................................................... 296,800
Djoschou.................................................... 150,000
Boschou..................................................... 147,000
Koschou..................................................... 96,000
Varios....................................................... 136,000

4,425,000

De estos, más de 400,000 cartones marcados con el timbre gris que indica que estaban destinados para el consumo